784 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



reichlich getüpfelt, gleich den Markslrahlzellen braunen homogenen Kern- 

 stoff enthaltend, neben diesem auch gelbe kugelrunde Tröpfchen i), deren 

 Substanz von Alkohol mit Hinterlassung eines zarten, die Umrißform 

 beibehaltenden Häutchens gelöst wird. Eisenchlorid färbt den Zellinhalt 

 tief schwarz. 



Wird als Möbel- und Drechslerholz empfohlen, soll sehr gut zu be- 

 arbeiten sein und einen Ersatz für echtes Birnbaumholz bieten. 



Anmerkung. Über anderes »Afrikanisches Birnbaumholz« siehe 

 Nr. 122 und 123. 



19. Ndukuholz. 



Stammt von einem im Waldlande Kameruns verbreiteten, doch dort 

 nicht eigentlich häufigen, botanisch nicht bestimmten Baume'). 



Holz 3) mit hell rötlichbraunem Splint und lebhaft rotbraunem, dem 

 des Kornelkirschenholzes (siehe Nr. 118) ähnlichen Kern, im (Querschnitt 

 mit ungleich deutlichem, an Jahresringe erinnerndem Wechsel konzen- 

 trischer heller ^ind dunklerer Querzonen und mit kenntlichen Markstrahlen 

 und Gefäßen. Diese ziemlich gleichmäßig verteilt, ihre Weite wenig 

 größer als die Breite der Markstrahlen. Im Längsschnitt sehr deutlich 

 nadelrissig (im Splint in den Gefäßfurchen etwas rötlich), durch die 

 Markslrahlen auf der Radialfläche querstreifig, auf der tangentialen fein 

 (im Splint rötlich) gestrichelt. Von mittlerer Härte und Schwere (spez. 

 Gew. nach Appel und Büsgen 0,762 — 0,820), nicht glattspaltig, außer- 

 ordentlich biegungsfähig. 



Mikroskopischer Charakter. Gefäße meist einzeln, 0,07 bis 

 0,11 mm weit, auch zu 2 — 3 in kurzen Radialreihen, von diesen wie 

 jenen etwa 6 — 9 auf den mm^, oft von weitzelligem Strangparenchym 

 umgeben, solches den Gefäßen besonders seitlich angelagert, außerdem 

 in meist schmalen, ein- bis dreischichtigen Querzonen, z. T. mit ab- 

 geplatteten Zellen, die Grundmasse in ziemlich weiten, untereinander un- 

 gleichen Abständen durchziehend. Grundmasse von dickwandigen Fasern 

 hergestellt, diese im Querschnitt von ungleicher Form, Größe und Licht- 

 raumweite, die weitesten meist radial gereiht. Markstrahlen zu i 4 — 1 6 

 auf 2 mm Querschnittsbreite, im Tangenlialschnitt sehr zahlreich, 

 meist zwei- bis vierschichtig, gegen die Kanten zu, seltener im mittleren 



1) Sie dürfen mit den in der untersuchten Probe gleichfalls häufigen Stärke- 

 körnern gleicher Größe nicht verwechselt werden! 



2) Bei Jentsch, 1. c, p. 148 ßobe ba nduku Bai. 23. Abbildung des Holzes 

 auf Taf. I, Fig. 25. 



3) Vgl. auch Büsgen, 1. c, p. 93, Nr. 7. 



